207] Die axodische Zerstäubung des Kupfers. 9 



dünnen Salzkruste herrührt und alhnählich an Stärke zunimmt, denn 

 das blanke Metall scheint immer schwächer durch. Auch jetzt noch, 

 wie während des ersten Abschnittes, sieht man schwere Schlieren 

 von Kuprisulfat zu Boden fliessen. Von dem sog. Umkehrpunkt an 

 beginnt der dritte Abschnitt, 



An der Anodenspitze bilden sich dunkle Stellen, von da aus 

 bemerkt man erst feine braunschwarze Striche sich fortpflanzen, 

 bald schiessen ebenso gefärbte dicke Striche längs der Elektrode 

 hoch, stets geführt von einer an der Metallfläche emporrutschenden 

 Gasblase. x-\nfangs wird die Substanz, aus der diese Striche bestehen, 

 wieder abgewirbelt. Sie treten jedoch wieder auf, verästeln sich 

 rasch und unter singendem Geräusch zerstäubt die Anode zu dichten 

 AVolken eines dunkeln Staubes. Die Zerstäubung hält an, bis das 

 Drahtstück verbraucht oder oben eingefressen und abgefallen ist. 



Der Staub besteht aus reinstem Kupfer und ist identisch mit 

 dem vermeintlichen Kupferoxjd, das sich nach Buff bei zu grosser 

 Elementenzahl von einem Kupferblechstreifen ablöst. 



Vor dem sog. Umkehrpunkt ist das zeitliche Zurückgehen der 

 Stromstärke infolge zunehmender Verkrustung der Metalloberfläche 

 und dadurch erzielte Vermehrung des Widerstandes ohne weiteres 

 verständlich. Für die Umkehrung des Sinnes der freiwilligen A ende- 

 rang der Stromstärke bis zum Eintritt der Zerstäubung muss aber 

 eine neue Ursache wirksam werden. Das zeitliche Anwachsen der 

 Stromstärke entspricht einer Abnahme des Widerstandes der Salz- 

 schicht, im wesentlichen einer Dickenabnahme, hervorgerufen durch 

 beschleunigte Auflösung. Es liegt nahe, einer Erhitzung der Schicht 

 durch JouLEsche Wärme die beschleunigte Auflösung der Salzschicht 

 zuzuschreiben, tatsächlich wirkt absichtlich herbeigpführte Erwärmung 

 des Elektrolyten und damit auch der Schichtsubstanz in diesem 

 Sinne. 



3. Einfluss der Elektrolyttemperatur auf den Eintritt 

 der Zerstäubung. 



Um das Verhalten der Kupferanode in Schwefelsäure bei ver- 

 schiedenen Temperaturen zu beobachten, wurden zwei Versuchsreihen 

 durchgeführt. Im einen Falle wurde die Stromstärke möglichst 

 konstant erhalten, so konnte bei steigender Temperatur die Ab- 

 nahme des Spannungsverbrauchs, das ist die Abnahme des Schicht- 

 widerstandes durch Auflösung der Schicht, beobachtet werden. Im 

 andern Falle wurde die Klemmenspannung konstant erhalten, dies 



